Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 62

СТР.  62	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  83
ботват по-близо до повърхността на втората заварена секция. Образците се вземат обикновено на 
всяко от следните места, както е показано на фигура 6.2, по осевата линия на заварките, линията 
на сливане и на 1 мм, 3 мм и 5 мм от линията на сливане.
Фигура 6.2 – Ориентация на образеца за изпитване на заваряване
случаите, когато базовият материал и зава-
реният метал имат различни нива на якост.
6.3.4 Наблюдение на сечението и други 
изпитвания
Администрацията може също да изиска на-
блюдения на макросеченията и изпитвания за 
твърдост, като те се извършват в съответствие 
с признати стандарти, когато това се изисква.
6.4 Изисквания за метални материали
6.4.3 Общи изисквания към металните ма-
териали
6.4.3.5 Изискванията към материалите за 
изработка са показани в таблиците, както 
следва:
1. Таблица 6.1: Листове, тръби (безшевни 
и заварени), сечения и заготовки за 
товарни танкове и съдове под налягане 
за обработка при проектни темпера-
тури не по-ниски от 0 °C.
2. Таблица 6.2: Листове, сечения и заготов- 
ки за товарни танкове, допълнителни 
прегради и съдове под налягане за 
проектиране при температури под 
0 °C и до -55 °C.
3. Таблица 6.3: Листове, сечения и заготов- 
ки за товарни танкове, допълнителни 
прегради и съдове под налягане за 
проектиране при температури под 
-55 °C и до -165 °C.
4. Таблица 6.4: Тръби (безшевни и зава-
рени), изковки и отливки за товари и 
технологични тръбопроводи за проект-
ни температури под 0 °C и до -165 °C.
5. Таблица 6.5: Листове и сечения за 
корпусни конструкции, изисквани от 
4.19.1.2 и 4.19.1.3.
Местоположения на надрезите на фигура 6.2:
1. Централна линия на заварката.
2. Линия на сливане.
3. В зоната с топлинно въздействие 
(HAZ), на 1 мм от линията на сливане.
4. В HAZ, на 3 мм от линията на сливане.
5. В HAZ, на 5 мм от линията на сливане.
6.3.2.4 Ако средната стойност на трите пър-
воначални пробни тела с V-образен надрез по 
Шарпи не отговаря на посочените изисквания 
или стойността за повече от един образец е 
по-ниска от изискваната средна стойност, 
или когато стойността за един образец е по-
ниска от минималната разрешена стойност 
за един образец, могат да бъдат изпитани три 
допълнителни образеца от същия материал 
и резултатите могат да бъдат комбинирани 
с получените преди това, за да се получи 
нова средна стойност. Ако тази нова средна 
стойност отговаря на изискванията и ако не 
повече от два отделни резултата са по-ниски 
от изискваната средна стойност и не повече 
от един резултат е по-нисък от изискваната 
стойност за един образец, частта или парти-
дата могат да бъдат приети.
6.3.3 Изпитване на огъване
6.3.3.1 Изпитването за огъване може да 
бъде пропуснато като изпитване за приемане 
на материала, но се изисква за изпитванията 
за заваряване. Когато се провежда изпитване 
за огъване, това се извършва в съответствие 
с признати стандарти.
6.3.3.2 Изпитванията за огъване са напречни 
изпитвания за огъване, които могат да бъдат 
лицеви, коренови или странични огъвания по 
преценка на Администрацията. Могат обаче да 
се изискват надлъжни изпитвания на огъване 
вместо напречни изпитвания на огъване в